DE L’ARGENT. 
porcelaine sous l’influence de l’hydrate de potassium employé pour la réduc¬ 
tion. Je me suis assuré de l’existence du silicate aluminique en fondant au 
chalumeau aérhydrique, dans un creuset de chaux du marbre blanc, l’ar¬ 
gent pulvérulent. La surface du métal se couvre de taches abondantes de 
silicate d’aluminium, d’argent, de potassium et de sodium. L’analyse prisma¬ 
tique du dard, qui amène et maintient le métal en fusion, fournit à la fois le 
spectre potassique et le spectre sodique, qui persistent tant qu’on n’a pas 
décanté le métal dans une autre cavité de chaux, en laissant le silicate 
multiple fondu adhérent à la paroi du creuset de chaux. J’ai reconnu qu’il est 
indispensable de répéter encore, à deux reprises, la refonte et la décantation 
pour éliminer complètement, par affinage, le silicium, l’aluminium et le sodium 
retenus par l’argent. Du reste, les mêmes creusets de chaux peuvent continuer 
à servir après qu’on en a détaché, à l’aide d’une cuiller d’argent,le silicate qui 
est resté attaché aux parois de la cavité. 
L’expérience m’a prouvé qu’en agissant ainsi sur une quantité de 
100 grammes d’argent pulvérulent à la fois, l’affinage au chalumeau aér- 
hydrique entraîne une perle de 2 °/ 0 à chaque opération ; ce qui ramène le 
déchet cà 6 °/ 0 du métal pulvérulent mis en œuvre. Cette perte est due à la 
volatilisation de l’argent. On la constate par le dépôt de globules qui s’effec¬ 
tue sur le chalumeau d’argent employé, ou sur une plaque de chaux sur 
laquelle ont reçoit les vapeurs. 
En substituant un dard oxhydrique ou oxycarbohydrique au chalumeau 
aérhydrique, on peut, dans une seule opération, arriver à l’élimination du 
silicium, de l’aluminium et du sodium qui se fixent sur la chaux, ainsi que 
je l’ai dit dans mes Nouvelles recherches sur les lois des proportions chi¬ 
miques; mais dans ce cas, par suite de la grande volatilité de l’argent a la 
température excessive du dard, la perte s’élève au quart environ du poids 
du métal pulvérulent employé. 
La conclusion logique à tirer de ces faits, est que la réduction du chlo¬ 
rure d’argent par une solution potassique de sucre, ne doit pas être effec¬ 
tuée dans un vase de porcelaine, et qu’il faut s’abstenir de fondre l argent 
réduit sous une couche de borax mêlé d’azotate sodique. 
J’ai en conséquence repris la préparation de l’argent, en substituant un 
